( 454 ) 



qu'il perdit la tnacit utile dans certains usages, par exemple pour 

 transmettre la vapeur d'eau et la force mcanique l'aide des tubes 

 flexibles. 



On avait dtermin soigneusement les principales conditions de succs 

 dans cette opration manufacturire; on avait successivement imagin, en 

 Angleterre, en Amrique et en France, plusieurs mthodes qui ralisaient 

 plus ou moins bien les curieuses et importantes modifications de la matire 

 sulfure, mais on ignorait en quoi pouvait consister la raction chimique ; 

 on n'avait pas une ide exacte de ce qu'on appelait la dsulfuration ; enfin, 

 on ne pouvait comprendre, ni par consquent prvenir certaines altrations, 

 notamment la rigidit et la fragilit de plusieurs objets aprs une dure, 

 parfois assez courte, de l'usage auquel ils taient destins. 



Les recherches que j'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie ont 

 eu pour but et auront pour rsultat, je crois, d'clairer ces points de la 

 science applique. 



Je dcrirai d'abord ce qui se passe dans l'un des premiers procds 

 de volcanisation, employ encore par plusieurs fabricants; il me sera plus 

 facile ensuite d'indiquer les effets des autres procds. 



Si l'on maintient, durant deux ou trois heures, une lame de caoutchouc, 

 ayant i ou 3 millimtres d'paisseur, immerge dans du soufre liqufi 

 la temprature de 112 a 116 degrs, le liquide pntrera dans les pores 

 comme l'auraient fait l'eau ou l'alcool , ainsi que nous l'avons dmontr 

 prcdemment, mais plus vite encore, et le poids de la lame sera accru de 

 10 1 5 centimes. 



D'ailleurs, ainsi qu'on l'avait reconnu dj, aucune modification no- 

 table ne sera intervenue dans les proprits de la matire organique; on 

 pourra la faonner et la souder dans ses rcentes sections comme l'tat 

 normal. Les dissolvants l'attaqueront avec la mme nergie. 



Toutefois, sa porosit sera moindre. Si, alors, on lve dans un milieu 

 quelconque, inerte par lui-mme, la temprature jusqu' f 35, i5o ou 160 

 degrs, en quelques minutes la transformation sera opre. 



On dpasserait le but en prolongeant l'action de la temprature : le 

 produit, graduellement moins souple et moins lastique, deviendrait bientt 

 dur et fragile. 



Cette dernire altration se prononcerait plus encore si le caoutchouc 

 tait maintenu aux mmes tempratures (de 1 35 160 degrs) dans du 

 soufre fondu; la proportion de ce dernier corps absorbe, augmenterait 

 graduellement, jusqu' devenir, en vingt-quatre heures par exemple, presque 



